SÉANCE DU 18 JUIN 1849 579 
dérable, car le grillage était tout à fait imparfait à la surface, 
et nul dans l’intérieur des morceaux. — On y a reconnu : 
Eau de combinaison 9,100 
Résidu insoluble composé presque tout entier 
d’argile et d’un peu de silice 30,300 
Peroxyde de fer 51,600 
Alumine ..... 0,120 
Chaux, magnésie et pertes. ........ 8,880 
Total. .... 100,000 
Le minerai, essayé comme les autres, n’a jamais rendu plus de 
45 à à 6 pour 100 de fonte grise. •— Les trois minerais précédents 
sont fondus sur les lieux, dans un haut fourneau au charbon de 
bois, armé d’une bonne trompe. Le fondant employé est un cal- 
caire gris modifié, un peu cristallin, procédant du terrain méta- 
morphique que M. Scliulz a étudié entre Cangas de Tineo et 
Rao. — Ce calcaire, examiné comme castine, renferme : 
Résidu insoluble argilo-siliceux. 4,100 
Peroxyde de fer alumineux. . 1,700 
Carbonate de chaux 89,800 
Carbonate de magnésie 2,220 
Eau, un peu de matière colorante. .... 2,180 
Total. .... 100,000 
La fonte qu’on a obtenue jusqu’à ce jour est une belle fonte 
grise, se coupant et se limant bien ; elle s’aplatit un peu sous le 
marteau. L’analyse d’une gueuse dont M. Schulz nous a remis 
un gros échantillon a fourni : 
Silicium 1,9980 
Carbone. ....... 3,8295 
Manganèse 1,5651 
Fer. 90,0432 
Soufre.. ....... 0,4329 
Phosphore. ...... 0,2331 
Pertes.. ....... 1,8982 
Total. . . . 100,0000 
Don Guillermo Schulz nous a parlé d’autres minerais exploités 
sur la limite de la Galice et des Asturies, gisant également dans le 
granité; mais nous ne nous sommes livrés à aucun essai sur ces 
minerais. Il serait bien important néanmoins de savoir ce que 
